글래스 아이오노머 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 글래스 아이오노머 위키백과, 우리 모두의 백과사전. 둘러보기로 가기 검색하러 가기 이 문서에는 여러 문제가 있습니다. 문서를 편집하여 수정하시거나 토론 문서에서 의견을 나눠주세요. 이 문서는 설명서나 가이드북처럼 작성되었습니다. 이 문서를 기술 ( 記 [UNK] ) 적, 중립적인 관점에서 다시 작성해 주시고, 조언이나 설명은 제거해 주세요. 이 문서는 참고 문헌 목록을 포함하고 있으나, 각주가 불충분하거나 존재하지 않아 출처가 모호합니다. 더욱 정확한 각주를 적용하여 이 문서가 향상되도록 도와 주세요. 글래스 아이오노머 ( glass ionomer ) 는 치의학에서 충전재나 봉니 시멘트로 이용되는 수복 재료이다. 이 재료는 1969년에 처음으로 도입되어
문서가 향상되도록 도와 주세요. 글래스 아이오노머 ( glass ionomer ) 는 치의학에서 충전재나 봉니 시멘트로 이용되는 수복 재료이다. 이 재료는 1969년에 처음으로 도입되어 지금까지 꾸준하게 사용되고 있다. [ 1 ] 용어는 글라스 필러 ( glass filler ) 와 이온성 고분자 ( ionic polymer ) 기질과 관련하여 붙여진 명칭이다. 이것은 산 - 염기 반응에 의해 경화되는 재료로서, 글라스 필러와 이온성 고분자가 섞이면서 재료 자체의 이온결합을 통해 이루어진다. 용도에 따라 Type 1. 인공치관과 계속가공의치용 영구 접착제, 교정용 브라켓에 대한 영구 접착제 ( 접착용 ) Type 2. ( 전치부 ) 수복재 Type 3. 와동 이장재 ( 치수 보호용 ), 기저재, 치면
가 개발되었다. RMGI는 이장재, 기저재, 합착재, 수복재, 접착제 등의 용도로 사용되고 5급 와동의 수복과 충치 이환률이 높은 환자에게 유용하게 사용된다. [ 3 ] RMGI가 GI보다 기계적으로 성질이 우수하나 금속 금관 ( metal crown ), 금속 - 도재 금관 ( PFM ) 하방에는 광중합이 어려워 화학중합을 사용해야 한다. [ 4 ] 그 외에도 글래스 아이오노머의 성질과 복합레진을 합친 컴포머 ( compomer ) 와 자이오머 ( giomer ) 가 있다. 둘 다 광중합형이며 결합제를 사용해야 한다. [ 5 ] 또한 금속 강화형 GI ( Metal reinforced GI ) 로 1987년에 개발된 Ketac - S
시멘트는 수분에 민감해서 초기 경화 24시간 동안에 수분과 접촉하면 백묵 상의 표면 상태가 되고 재료의 물리적 성질이 저하된다. 또한 수분이 부족해 탈수된 경우에도 표면에 균열이 일어날 수 있다. 이를 예방하고 재료를 보호하기 위해서 코코아 버터, 바니쉬, 접착 레진 등으로 코팅을 해주어야 한다. [ 30 ] 레진 강화형 글래스아이오노머 시멘트의 액체에는 접촉성 알레르기 항원으로 알려진 하이드록시에틸 메타크릴레이트 ( HEMA ) 를 함유하고 있어서 맨손으로 만지지 않아야 한다. [ 31 ] 치과계 종사자는 HEMA가 휘발성이고 호흡기를 통해서 체내로 흡입될 수 있기 때문에 마스크를 반드시 착용해야 한다. [ 32 ] 환자의 구강점막에 레진 강화형 글래스아이오노머가 직접 접촉되는 것을 막아야 한다.
성이고 호흡기를 통해서 체내로 흡입될 수 있기 때문에 마스크를 반드시 착용해야 한다. [ 32 ] 환자의 구강점막에 레진 강화형 글래스아이오노머가 직접 접촉되는 것을 막아야 한다. [ 33 ] 재료의 변색이 올 수 있으므로 변색을 줄이기 위해 카레, 커피 등의 유색소 음식을 피하는 것이 좋다. 글래스 아이오노머는 습기와 건조에 예민하기 때문에 치면열구전색재나 근관치료재로 쓸 수 있음에도 불구하고 잘 사용되지 않는다. [ 34 ] 참고 문헌 [ 편집 ] ↑ 최정영 외 공저 ( 2016 ), 《 제3판 치과재료학 》, 대한나래출판사, p. 190 ↑ 김영선 외 공저 ( 2011 ), 《 현대치과임상 》, 고문사, p. 187 ↑ < 링크 ( 과거 내용 찾기 ) ]
3판 치과재료학 》, 대한나래출판사, p. 190 ↑ 김영선 외 공저 ( 2011 ), 《 현대치과임상 》, 고문사, p. 187 ↑ < 링크 ( 과거 내용 찾기 ) ] 레진강화형 글라스아이오노머 ( Light - curing Resin Modified Glass Ionomer ) >, 최경규 교수 ↑ 김인걸 외 공저 ( 2011 ), 《 임상 치과재료학 》, 군자출판사, p. 60 ↑ 최정영 외 공저 ( 2016 ), 《 제3판 치과재료학 》, 대한나래출판사, p. 64 ↑ < 링크 ( 과거 내용 찾기 ) ] 레진강화형 글라스아이오노머 ( Light - curing Resin Modified Glass Ionomer ) >, 최경규 교수 ↑ 최정영 외 공저 ( 2016 ), 《 제3판 치과재료
의치용 영구 접착제, 교정용 브라켓에 대한 영구 접착제 ( 접착용 ) Type 2. ( 전치부 ) 수복재 Type 3. 와동 이장재 ( 치수 보호용 ), 기저재, 치면열구전색재 Type 4. 1, 3, 5급 와동 수복, 지대치 축조나 구치부 수복에 사용된다. [ 2 ] 1980년대 후반에 글래스 아이오노머의 물리적, 기계적 성질을 보완하기 위해 복합레진과 GI시멘트성분이 혼합된 레진 강화형 글래스아이노머 ( Resin modified glass ionomer ; RMGI ) 가 개발되었다. RMGI는 이장재, 기저재, 합착재, 수복재, 접착제 등의 용도로 사용되고 5급 와동의 수복과 충치 이환률이 높은 환자에게
는 시멘트 중에서 높은 편에 속한다. N젖산용액에서의 용해 및 붕괴도는 다른 시멘트들에 비해 매우 낮다. 세포독성이 산화아연유지놀 시멘트나 폴리카복실레이트 시멘트보다 낮다. 접착제의 분액비가 낮거나 상아질의 수분을 완전히 제거하여 접착할 때에 치수과민반응 증상이 보고된다. 치수가 온화 반응을 일으키기 때문에 잔존하는 상아질의 두께가 1mm 이하이면 수산화칼슘 이장재를 깔아야한다. 압축강도는 구치부용 복합레진의 30 %, 파절인성은 아말감의 10 ~ 25 % 정도이다. 총 혼합시간은 30 ~ 60초 정도이며, 혼합 시 분말을 두 부분으로 나누어서 혼합한다. 술식 [ 편집 ] 글래스 아이오노머는 수분에 취약하므로 방습을 위해 러버댐을 장착한다
재발성 우식증에 대하여도 강한 저항성을 보인다 ). 치질 결합력이 있어 미세누출이 적다. [ 6 ] 상아질과 유사한 열팽창계수를 가진다. 경화시간이 느리기 때문에 복합레진보다 수축이 덜하다. 치아 삭제량이 적다. 구강조직과 치수에 잘 맞아 생체에 적합하다. [ 7 ] ( 구강환경에 안정적이다 ). 충전 후에 오랜시간동안 화학적인 경화반응이 지속되는 역동적인 재료이다. 물성과 기계적 성질이 좋다. 경화 시 온도 상승이 비교적 낮다. 치아와의 접착 시 중간층을 필요로 하지 않는다. [ 8 ] 단점 심미적으로 불투명하기 때문에 임상 적용에 한계가 있다. ( 복합레진보다 심미성이 떨어진다 ). 지속적인 불소 유리로 인하여 치아가 변색되고 치수에 자극
곤 ( 1990 ), < 글라스 아이오노머 시멘트의 임상적 사용, 적응증과 금기증 >, 조선대학교 치과대학 치과보존학교실 ↑ 최정영 외 공저 ( 2016 ), 《 제3판 치과재료학 》, 대한나래출판사, p. 61 ↑ 최정영 외 공저 ( 2016 ), 《 제3판 치과재료학 》, 대한나래출판사, p. 63 ↑ 김영선 외 공저 ( 2011 ), 《 현대치과임상 》, 고문사, p. 213 ↑ 김성교 외 공저 ( 2017 ), 《 치과보존학 》, 고문사, p. 90 ↑ 정선와 ( 1994 ), < 초기 방습이 글래스 아이오노머 시멘트의 색안정성 및 투명도 변화에 미치는 영향 >, 전남대학교 대학원 치의학과, p. 16 ↑ 최정영 외 공저 ( 2016 ), 《 제3판 치과재료학
글래스 아이오노머(glass ionomer)는 치의학에서 충전재나 봉니 시멘트로 이용되는 수복 재료이다. 이 재료는 1969년에 처음으로 도입되어 지금까지 꾸준하게 사용되고 있다. 용어는 글라스 필러(glass filler)와 이온성 고분자(ionic polymer)기질과 관련하여 붙여진 명칭이다. 이것은 산-염기 반응에 의해 경화되는 재료로서, 글라스 필러와 이온성 고분자가 섞이면서 재료 자체의 이온결합을 통해 이루어진다. 용도에 따라 Type 1.인공치관과 계속가공의치용 영구 접착제, 교정용 브라켓에 대한 영구 접착제(접착용) Type 2. (전치부) 수복재 Type 3. 와동 이장재(치수 보호용), 기저재, 치면열구전색재 Type 4. 1,3,5급 와동 수복, 지대치 축조나 구치부 수복에 사용된다.1980년대 후반에 글래스 아이오노머의 물리적, 기계적 성질을 보완하기 위해 복합레진과 GI시멘트성분이 혼합된 레진 강화형 글래스아이노머(Resin modified glass ionomer; RMGI)가 개발되었다. RMGI는 이장재, 기저재, 합착재, 수복재, 접착제 등의 용도로 사용되고 5급 와동의 수복과 충치 이환률이 높은 환자에게 유용하게 사용된다. RMGI가 GI보다 기계적으로 성질이 우수하나 금속 금관(metal crown), 금속-도재 금관(PFM)하방에는 광중합이 어려워 화학중합을 사용해야 한다. 그 외에도 글래스 아이오노머의 성질과 복합레진을 합친 컴포머(compomer)와 자이오머(giomer)가 있다. 둘 다 광중합형이며 결합제를 사용해야 한다.또한 금속 강화형 GI(Metal reinforced GI)로 1987년에 개발된 Ketac-Silver가 있으며 코어 축조용 재료로 사용되고 있다.